SOCIÉTÉ SUISSE DE PHYSIQUE 411 



nickel. Si les molécules de 1er étaient remplacées par des molé- 

 cules de nickel, il faudrait que l'agitation thermique fût plus 

 forte pour produire le même effet. 



L'auteur a examiné cette hypothèse sur sept ferronickels avant 

 de 100 % à 88 7o ^^^ nickel. Les résultats ont montré que le phé- 

 nomène n'a pas l'allure prévue. Suivant l'hypothèse émise, l'addi- 

 tfon croissante de fer devait abaisser peu à peu le passa|a!"e de huit 

 à neuf électrons, jusqu'au dessous du point de Curie. Or, ceci n'a 

 pas lieu : le passag'e se fait à peu près toujours à la même tempé- 

 rature, entre 1100° et 1200° absolus. 



Les deux constantes de Curie suivent une loi linéaire et se 

 coupent pour 93 "/(, de nickel. A partir de là, il n'y a plus qu'une 

 constante qui varie suivant une courbe se raccordant, pour lO"' ^ 

 de fer, à la droite de MM. Weiss et Foex. Jusqu'à présent, on n'a 

 pu encore donner une interprétation physique de ces résultats. 

 Cependant, on en tire une conséquence précieuse : la marche 

 linéaire de la constante de Curie permet une extrapolation don- 

 nant les valeurs de cette constante pour le fer pur à partir d'al- 

 liag-es à très faible teneur de nickel. Conformément à la théorie 

 du magnéton, on a constaté de nouveau qu'au-dessus du point de 

 Curie, le nickel pur passe par des états où il présente huit et neuf 

 mag-nétons. 



Les mêmes particularités se présentent pour le fer p dans les 

 ferrocobalts. Elles ont été observées par M. A. Preuss de 10 en 

 10 7o- Pour le fer j3 pur, M. Preuss trouve 10 magnétons par 

 atome-o'ramme (MM. Weiss et Foex ont trouvé deux états avec 

 1 2 et 1 mag-nétons), pour les ferrocobalts, par contre, 20 macrné- 

 tons par atome-gramme, en supposant la molécule Feg solide. Ici 

 aussi, on pouvait penser à une influence des molécules du cobalt 

 sur la structure magnétique de l'atome de fer. Mais il semble ici 

 que l'état caractérisé par 20 magnétons dans le fer pur, ne pour- 

 rait être produit par accroissement de l'agitation thermique, par 

 suite de la transformation du fer [3 en fer y- 



L'auteur a étudié cette même question sur les ferrocobalts dont 

 la teneur variait de 100 °/ç, à 90 " „ de fer. Ici aussi, les recherches 

 ont montré que les choses se passent autrement qu'on l'avait 

 prévu. L'auteur trouve, comme MM. Weiss et Foex, deux cons- 

 tantes de Curie jusqu'à 92 % ^^^ f^i"- Celle qui correspond à 

 12 magnétons varie linéairement avec la teneur jusqu'à 90 "^ de 

 fer. point de rencontre de la droite avec celle trouvée par M. Preuss. 

 La constante correspondant à l'état jB^, varie presque linéairement 

 jusqu'à 94 7o tle fer. Pour 92 7o àe fer, la constante de Curie 

 tombe sur la droite que M. Preuss a trouvée. La marche linéaire 

 de la constante de Curie permet une extrapolation donnant les 

 valeurs de cette constante pour le fer pur à partir d'alliages à très 



